43o M É M O I 11 r s DE M A T II li M A 1 I Q U £ S 



sans presque aucune utilité pour la fusion des parties 

 pierreuses et terreuses : le seul avantage qu'il offre est 

 de présenter dans le bassin une surface assez étendue 

 pour recevoir les particules d'argent qui se précipitent 

 au travers des scories et mate. 



On fait aussi entrer dans la fonte, de la litharge, et 

 le fond de coupelle provenant du raffinage du plomb 

 argentifère. 



La quantité qu'on ajoute de chacune de ces matières 

 à une quantité donnée de minerai d'argent dépend des 

 provisions qu'on en a, et sur-tout de la richesse en ar- 

 gent du minerai à fondre. C'est cette richesse qui pres- 

 crit combien il faut introduire dans la fonte de matières 

 plombeuses ^ pour que le plomb qui en résulte et qu'on 

 appelle plomb d' œuvre , ne soit pas trop riche en argent. 

 Plus on ajoute de ces matières , mieux la fonte va j 

 plus l'argent est étendu dans le plomb , moins il y a 

 de perte en argent : cependant cette augmentation de 

 plomb a des limites qu'il seroit également nuisible d'ou- 

 trepasser. 



Comme le minerai d'argent est très-réfractaire , et qu'il 

 faut opérer la fusion par le moyen d'un vent assez fort, 

 une partie du plomb qu'on introduit dans le fourneau 

 est oxidée, vitrifiée ou sublimée. Il faut donc, dans le 

 calcul qu'on fait sur la composition des matières à fondre, 

 avoir égard à ce déchet de plomb, qui va jusqu'à un 

 tiers de celui introduit dans la fonte; et il n'en sort du 

 fourneau que les deux tiers. On se règle de manière à 

 ce que le plomb d'œuvre ait une richesse en argent 



